LE NATURALISTE 



Je iluoi'ure d'aluminium intimement mélangé aux élé- 

 ments du minéral à reproduire. J'ai vu des cristallisa- 

 tions très nettes avoir lieu comme conséquence de la 



Fig. 3. — Produit obtenu parla fusion du mélange do fluorure 

 d'aluminium, de silice, de potasse et de chaux : maliérc 

 vitreuse peu abondante renfermant de très gros, grands et 

 très nets cristaux de feldspath Labrador. — Grossissement 

 de 200 diamètres. 



l'usion des éléments dont il s'agit au sein d'une brusque 

 de cryolithe ou lluorure double d'alutuinium et de so- 

 dium. C'est un procédé qu'on peut recommander dans 

 une foule de cas et qui ne trouble pas, comme on pour- 

 rait le craindre, la composition du produit dérivé. 



Envoie! deux exemples qui semblent intéressants puis- 

 iju'ils concernent deux minéraux très importants la né- 

 phéline et la leucite. 



Fig. i. — Produit obtenu par la fusion dans une brasque de 

 cryolithe, du mélange des éléments constitutifs de la néphé- 

 lino : matière vitreuse renfermant des cristaux très limpides 

 de néphéline et des aiguilles fines de sillimanite. — Grossis- 

 sement de oO diamètres. 



Pour la néphéline j'ai fait fondre dans un creuset bras- 

 que de cryolithe un mélange composé de : 



Silice calcinée 22 



Alumine pure 17 



Scsquiûxydc de fer 0.2 



Soude 8 



Potasse 2 



Chaux i 



le mthnge bien tassé a été recouvert d'un lit peu 

 tpais de cryolithe en poudre très fine; le creuset a été 

 ieinu et porté au centre d'un grand fourneau à réverbère 

 1 mplt de coke et où le combustible n'est pas renouvelé. 

 I résultat est un culot d'un gris foncé évidem- 

 ment grenu et cristallin surfout si on examine ses cas- 

 sures 1 la loupe : alors se montrent d'innombrables fa- 

 cettes ties brillantes. La figure 4 montre la structure 

 mitroscopique d'une lame mince. On y voit nettement 

 d ms une masse générale vitreuse pleine d'inclusions et 

 ienf(_imant les-aiguilles de sillimanite citées dans les 

 Lxpeiiences précédentes, un grand nombre de prismes 

 lies limj ides à section de rectangles ou d'hexagones et 

 pi sentmt toutes les propriétés de la néphéline. L'éclat 

 vitreux ou résineux, les indices de clivage suivant les 

 faces m et p se joignent à la forme extérieure pour 

 rendre la ressemblance complète. Bien souvent au milieu 

 des cristaux se présentent des granulations plus ou 

 moins spiroïdales autour desquelles la substance cris- 

 talline affecte une disposition rayonnée. Les prismes 

 mesurent souvent O™""!.") de longueur et 0°"°09 de lar- 

 geur. Une section transversale bien hexagonale avait 

 0"""i2 de diamètre. 



Enfin pour la leucite ou amphigène le succès a été 

 également satisfaisant. 



Le creuset brasqué de cryolithe a reçu un mélange 

 f..rmé' de : 



Silice calcinée 27 



.Mumine 12 



Potassse dO 



1)( 1 i ( ivulilhe t I I pKici e sut 1( nicl m_'e ti^'-c 1 1 le 



X 



Fig. iJ. — Produit obtenu par la fusion dans une brasque de 

 cryolithe d'tm mélange convenable de silice d'aluminium et de 

 potasse : matière vitreuse renfermant des aiguilles de sillima- 

 nite et des cristaux si3héroïdaux de leucite. — Grossissement 

 de 300 diamètres. 



